— 331 — 



Onderzoek tan het Uandpapier. Dikte der proef velletjes 0.13 — 

 0.16 mM. Gewicht per G Mr. + 120 gram. 



Relatieve vochtigheid der lucht bij het bepalen der breeklengte 

 etc, 65°. 



Breeklengte 3200 Mr. 



Rekking 3.1 "3. 



Vochtgehalte van het papier 11.8 %. 



Weerstand tegen kreukelen tamelijk groot (71 heen- en weer- 

 gangen bij het gebruik van Scheppers toestel). 



Microscopisch onderzoek. Lengte der elementair- 

 vezels O 7 — 1.4 m.M. 



gemiddeld 1.0 „ 



Breedte der elementairvezels „ 18 — 32 :'■ 



gemiddeld 24 1^ 



1000 

 Verhouding (lengte; breedte) —7^ — =^ 42. 



Uit de mindere lengte en meerdere dikte der elementairvezels 

 kan worden verwacht, dat uit deze grondstof een minder sterk 

 papier kan worden bereid dan uit rijststroo en ampas van sui- 

 kerriet. 



Papier. 



Fahricdtiekosten. Wanneer de halfstoffen van padistroo, ampas en 

 Albizzia moluccana tegen de hiervoren berekenda prijzen kunnen 

 worden bereid, dan is het ook mogelijk, met voordeel uit deze 

 halfstoifen papier op Java te beieiden. 



Bij eene productie van 2000 ton per jaar zouden de fabricatie- 

 kosten, behalve de kosten voor bereiding of inkoop der halfstoffen, 

 voor gewone soorten druk- en schrijfpapier op / 60. — tot ƒ80. — per 

 ton luchtdroog papier kunnen komen te staan. 



Papier verbruik in Java en in de BuUenhezittingen. Blijkens de 

 statistiek van den Handel, de Scheepvaart en de In- en Uitvoer- 

 rechten in Nederlandsch-Indiö over het jaar 1905 werd gedurende 

 dat jaar voor / 2,535.128 papier door particulieren ingevoerd 

 waarvan / 1.825,694 in Java, terwijl door het gouvernement voor 

 f 89.983 papier werd ingevoerd. 



De papiersoorten, waarvan de grootste hoeveelheden in Ned.-Indië 

 worden gebruikt zijn courantendruk-, gewoon druk-, schrijf-, pakpa- 

 pier, carton en oud-papier. 



